700 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



Le fer électrolytique dont je me suis servi a été mis gracieusement à ma dispo- 

 sition par M. A,. Boucher, que je suis heureu\ de remercier ici. Des échantillons de 

 5""" de diamètre et d'une longueur allant jusqu'à o m ,8o, taillés dans les plaques, ont 

 été recuits pendant une dizaine d'heures au-dessus de iooo°. L'échaull'ement pendant 

 les expériences se faisait par un four à résistance électrique en 1 heure environ dans 

 l'hydrogène dont l'absorption par le fer est négligeable dans ces conditions (Charpy el 

 Bonnerot, io,i3). La température était indiquée par un couple plaline-platine rhodié 

 placé à l'intérieur de l'échantillon. L'étude a élé faite à l'aide d'un enregistreur pho- 

 tographique de MM. Le Chatelier et Broniewski ('). 



La figure suivante indique les courbes d'échauffemenl obtenues pour la 



200 



400 



600 



800 



\000 



force thermo-électrique par rapport au cuivre (TC) et par rapport au pla- 

 tine (TP), la courbe de la résistance électrique (R) et la -courbe de dilata- 

 tion (D) du fer. 



Thermo-électricité. — La courbe de la force thermo-électrique du fer par rapport 

 au cuivre (o,5 millivolt par division) nous montre un point critique à 780°. La 

 courbe de la force thermo-électrique par rapport au platine permet d'atteindre des 

 températures plus hautes, mais à une échelle plus réduite (2 millivolts par division); 



(') H. Le Chateliek et W. 

 p. i33. 



Bno.NiEWSiu, Revue de Métallurgie, 



t. IX, 



1912, 



